222 
P. Sonntag, 
von der primären Membran deutlich unterscheiden. Näheres darüber 
im speziellen Teil. Bei den meisten Stereiden der Mono- und Diko¬ 
tylen war das unmöglich. 
1. Caryota urens 1 ). 
Die Streifung der äußeren Lamelle ist wegen 
der großen Feinheit der äußeren Schale nicht leicht 
zu beobachten. Häufig bieten aber die Enden zer¬ 
rissener Zellen (es empfiehlt sich eine Faser vor 
der Präparation zu zerreißen) gute Objekte. Man 
kann alsdann direkt das Ausgehen der Streifung 
von der Mittellamelle in der Profilansicht sehen. 
Ätzung mit HCl erleichtert die Beobachtung. Da 
bei der Mazeration die äußere Lamelle aufgelöst 
wird, so sind mazerierte Zellen nur an denjenigen 
Stellen zu benutzen, wo sich noch Teile der Mittel¬ 
lamelle und primären Membran unzerstört zeigen. 
Die großen spaltförmigen Poren der sekun¬ 
dären Lamellen lassen sich leicht zeichnen und 
messen. Es wurden an der primären Zellhaut 
Winkel der Streifung von 40 °, 52 °, 52 0 gemessen, 
an der sekundären 37°, 37°, 44°. Die äußere 
Stereide von Caryota Streifung kreuzt die innere, ist also rechtsläufig 
Außenkmeli e e 8tre und gegenüber der linksläufigen der sekundären Lamelle, 
linksschiefen Poren Selbst an mazerierten Zellen ist bei guter Beleuch¬ 
te sekund. Membran. tung nocll stellenweise eine sehr feine Streifung an 
Resten der äußeren Membran wahrzunehmen (Fig. 1). 
1) Nach Sadebeck (Über die südamerikanischen Piassavearten. Ber. d. D. 
bot. Ges. 1902, Bd. XX, pag. 393) soll die „Kitul“-Faser von der südafrikanischen 
Zuckerpalme, Arenga saccbarifera, abstammen. Die mir zur Verfügung stehenden 
Proben erhielt ich unter der Bezeichnung „Caryota urens“ aus dem Museum der 
Königl. landw. Hochschule zu Berlin. Von dort erhielt ich auch eine andere Probe 
als „Arenga saccharifera“. Beide stimmen nicht überein. Sie unterscheiden sich 
durch ihre Stärke, Farbe und Glanz schon makroskopisch. Die als „Kitul“ be- 
zeichnete ist bedeutend stärker und, wenn geölt, von pechschwarzer, glänzender 
Farbe, sie erzeugt beim Reihen auf Papier braune 4 lecke. Die als „Arenga be- 
zeichnete Faser läßt noch deutlich Teile der Blattscheiden erkennen, aus denen sie 
gewonnen, sie ist braun, ohne Glanz und färbt beim Reiben Papier kaum merklich. 
Die Duktilität der „Kitul“-Faser ist zirka dreimal so groß als die der als „Arenga“ 
bezeichneten Faser. Auch sind an den Stereiden Unterschiede bemerkbar (vgl. 
pag 224), besonders in bezug auf die primäre Lamelle, die bei der „Arenga 
Faser sehr stark ist. — Das Hamburger Museum hält ebenfalls, wie mir Herr Dr. C. 
Brick freundlichst mitteilt, die Angaben Sadebecks über die Herkunft der 
„Kitul“-Faser nicht für begründet. 
